des Minéraux. Partie Exp. %J 



w pofé au même feu dans une coupelle , 



» s'eft auffi aglutiné; elle étoit adhérente à 



j) la coupelle , fur laquelle elle avoit laifTé 



n des taches couleur de rouille ; l'augmen- 



3? tation de poids s'eft trouvée à- peu -près 



» dans la même proportion, & la furface 



» aufli noire. 



Troisième Expérience. 



?> J'ai remis ce même demi-gros dans une 

 3t nouvelle coupelle ; mais au lieu de mouf- 

 le fie , j*ai renverié fur le fupport un creufet 

 s> de plomb noir de PafTaw; j'avois eu l'at- 

 » tention de n'employer pour fupport que 

 n des têts d'argile pure très réfraâiaire , par 

 5> ce moyen je pouvois augmenter la vio- 

 j) lence du feu & prolonger fa durée 3 fans 

 >î craindre de voir couler les vaiffeaux, ni 

 s? obftruer l'argile, par les fcories ; cet appa- 

 « reil ainii placé dans le fourneau, j'y ai 

 « entretenu pendant quatre heures un feu 

 » de la dernière violence; îorfque tout a 

 « été refroidi , j'ai trouvé le creufet bien 

 « confervé , foudé au fupport; ayant brifé 

 3? cette foudure vitreufe, j'ai recounu que 

 » rien n'avoit pénétré dans l'intérieur du 

 s» creufet qui paroifibit feulement plus lui- 

 ï> fant qu'il n'étoit auparavant. La coupelle 

 » avoit confervé fa forme & fa pofition , 

 » elle étoit un peu fendillée , mais pas affez 

 3? pour fe laiffer pénétrer; aufîî le bouton 

 3> de platine n'y étoit - il pas adhérent ; ce 

 s) bouton n'étoit encore qu 'aglutiné, mais 

 *> d'une manière £>ie*i plus ferrée que ia prç» 



